256 



K U P F F E R , 



Fil d'or. 



Poids dans l'air (Bar. 595,0 à 13°,5 temp. de l'air 1 1°,5 .. .21636,25 



„ dans l'eau (temp. 16°,6— ) 20509,25 



Diff. 1127,00 



i = 126,735. 



De là ^ = 0,0877^^^^7, dont le log. 8,9'p32210 — 10, 

 Densité =0,765863, Pesanteur spécifique 19,1611. 



Détermination expérimentale du coefficient d'élasticité. 



Je vais maintenant exposer les expériences, qui ont été faites, pour déterminer par 

 des oscillations le coefficient d'élasticité du fer, du cuivre jaune, du platine, de l'argent 

 et de l'or. 



Fer doux passé à la filière. 

 Remarque. Pour mieux évaluer la température du fil, on a suspendu à une petite 

 distance du fil trois thermomètres, l'un au niveau de son extrémité supérieure, l'autre 

 au niveau de son milieu, et le troisième au niveau de son extrémité inférieure. Les hau- 

 teurs barométriques indiquées dans les tableaux suivans ont déjà été réduites à la tempé- 

 rature normale de 1 3° § R. 



Pour toutes les observations communiquées dans les tableaux suivans, les calculs pour 

 déterminer les valeurs de « et ^ ont été faits par M. Napiersky, prof, de math, au 

 gymnase de Mitau, auquel je m'empresse de témoigner ici publiquement ma reconnaissance. 



/. Fil de fer N. i. 

 Longueur du fil 126,79 pouces à la température moyenne de 

 Rayon du fil = 0,00't80076. 



J. Expériences faites avec le levier seul. 



avant après 

 l'observation 



Barom. 29,68. 



Therm. su p. 



13,3 13,5 





au milieu 



13,2 13,0 





inf. 



12,2 12,2 





moy. 



12,9 12,9. 



Durée 



Amplitude 



Diff. des durées, 



d'une oscillation 



correspondante 



cale- el observées 



32,3005 



101°,070 



— 0-0003 





68,196 



-t- 0,0009 



2607 





— 0,0005 



« = 0,01327, ^= 32,1667. 



